gère phosphorescence n’apparaisse pas, phosphorescence 
qui décèle la présence d’impuretes que nos moyens ac- 
tuels d'analyses ne peuvent éliminer. 
MM. Klatt et Lenard ont préparé des series de corps 
phosphorescents en ajoutant au sulfure de calcium du 
cuivre, du manganèse, du fer, du nickel, du bismuth, en 
quantité exactement dosée et ils ont obtenu après exci- 
tation des spectres de phosphorescence caractéristiques 
des métaux ajoutés et des modes de préparation du 
suliure. L'une des plus brillantes phosphorescences 
était due à la présence du bismuth dans le sulfure de 
calcium. 
Aucun essai n'avait été fait avec des terres rares 
qui sont, chimiquement, trés voisines du bismuth. 
Sur les indications de l’auteur, M. Chs. Garnier prépara 
du sulfure de calcium contenant des traces de terres 
rares. L'adjonction d'un fondant tel que le borax, les 
fluorures de potassium et de sodium, augmente beau- 
coup la phosphorescence. Voici quelques indications sur 
la préparation de ces divers sulfures : 
I: 05,5 CaS + 05,02 SO!K? + 05,0002 Pr: 
phosphorescence rose foncé durable. 
II: 03,5 CaS + 0,02 SO!Na? + 05,0002 Pr: 
phosphorescence verdâtre (due au cui- 
vre ?). 
Chauffés vers 200°, I devient rouge, Il 
Sulfures au 
praséodyme 
| devient d'abord plus vert, puis rouge. 
N CaS +-05,02 SO!Na?+-03,0002 Nd; phos- 
phorescence verdätre; chauffé comme les 
Sulfure au précédents, fait place à une belle phos- 
néodyme. ‘| phorescence rouge qui se change aux 
températures plus élevées, en une nuance 
violette. 
